14 



Mineralogie. 



Interessant ist ferner das optische Verhalten dieser Krystalle beim 

 Erwärmen. Sobald die Temperatur zu steigen beginnt, bewegen sich die 

 Hyperbeln gegen einander; bei 50° treffen die Axen für F-Licht zusammen, 

 um das einaxige Kreuz zu bilden; bei 70° entsteht das Kreuz durch Tl- 

 Licht, während für F.-Licht die Axen in der verticalen Ebene dispergirt 

 sind und sie für Na-Licht noch um 12° 40', für C-Licht um 17° 5' und für 

 Li-Licht um 18° 0' in der horizontalen Ebene getrennt bleiben. Bei 100° 

 werden die Axen für C-Licht gekreuzt und endlich bei 103° entsteht das 

 einaxige Kreuz für Li-Licht, und die Dispersion der Axen für die anderen 

 Wellenlängen findet dann völlig in der verticalen Ebene statt. Beim 

 Sinken der Temperatur wiederholen sich die Phänomene in umgekehrter 

 Richtung. 



Durch diese Eigenschaften stellt das schwefelsaure Caesium-Magnesium 

 eines der interessantesten Beispiele von grosser Dispersion in gekreuzten 

 Axenebenen dar, welche bisher bei monoklinen Krystallen beschrieben 

 worden sind. Die gesammten Phänomene sind das unmittelbare Resultat 

 der Kegel 8, welche das Atomgewicht des im Salz enthaltenen Metalls mit 

 der Geschwindigkeit der Lichtschwingungen verbindet. 



13. Die mitgetheilten Resultate haben bewiesen, dass das Alkalimetall 

 R einen vorherrschenden Einfluss bei der Bestimmung der krystallographi- 

 schen Charaktere der Doppelsulfate der Reihe R 2 M(S0 4 ) 2 . 6H 2 ausübt, 

 während der Einfluss des zweiten Metalls M relativ sehr gering ist. Es 

 ist weiter festgestellt worden, dass die Salze jeder dasselbe zweite Metall 

 enthaltenden Gruppe eine regelmässige Änderung krystallographischer 

 Eigenschaften erfahren, welche der Änderung des Atomgewichtes des darin 

 enthaltenen Alkalimetalls entspricht. In Bezug auf jede morphologische 

 oder physikalische Eigenschaft steht das Rubidiumsalz jeder Gruppe in der 

 Mitte zwischen dem Kalium- und dem Caesiumsalz derselben Gruppe, je- 

 doch ist die Ersetzung des Rubidium durch Caesium von einer viel grösseren 

 Modificirung der krystallographischen Charaktere bezeichnet, als die Er- 

 setzung des Kalium durch Rubidium, wodurch angedeutet wird, dass der 

 modificirende Einfluss der Veränderung des Atomgewichtes des Alkalimetalls 

 stärker wird, wenn das Atomgewicht steigt, als es dem Verhältniss des 

 Betrages der Veränderung entspricht. Ausserdem ist diese Schlussfolge- 

 rung sogar streng gültig für die geringsten Einzelheiten der physikalischen 

 Eigenschaften und bei allen Temperaturen innerhalb der Grenzen, in denen 

 die Salze existenzfähig sind. 



Dass die jetzt festgestellte Anzahl von Regeln in der That den Namen 

 eines Gesetzes verdient und sich nicht bloss zufällig bei jeder Gruppe 

 wegen der ähnlichen chemischen Natur des zweiten Metalls wiederholt, 

 ist entscheidend durch die Resultate der Untersuchung der Kupfergruppe 

 bewiesen. Die verschiedene chemische Natur des Kupfers ist unzweideutig 

 in Bezug auf beinahe jede Eigenschaft ausgedrückt durch den ausnahms- 

 weisen Charakter der absoluten Werthe der verschiedenen morphologischen 

 und physikalischen Constanten. Jedoch sind die Beziehungen dieser Werthe 

 für die drei Kupfer enthaltenden Salze stets in strengster Überein- 



